waehrend das leichtere Ultramarin aufgeschlaemmt bleibt. Durch Wiederholung 

 und zweckmsessige Leitung dieses Prozesses sucht man moeglichst allen blauge- 

 faerbten Stoff auszuziehen und sondert ihn in verschiedene Sorten , die zu 

 verschiedenen Preisen in den Handel gebracht werden. Diejenigen von gering- 

 ster Qualitset , die bereits durch beigemengtes Ganggestein verunreinigt sind , 

 führen die Benennung Ultramarinasche, cendre d'outremer. Der hohe Preis 

 der ersten Qualitseten dieser Substanz wird , abgesehen von der mühsamen 

 und schwierigen Darstellung auch vorzüglich durch die geringe Ausbeute her- 

 beigeführt , da man selbst aus gutem Lasurstein , nach Clement und Desormes (') 

 nur zwei bis drei Prozent gewinnt. 



Die erste chemische Zerlegung dieser Substanz verdanken wir den oben ge- 

 nannten Chemikern (^). Dieselben fanden in 100 Theilen 



Kieselerde . . . . 35,8 

 Thonerde .■ . . . 34,8 



Natron 23,2 



Schwefel 3,1 



kohlensauren Kalk. 5,1 

 Viele Jahre spseter Heferte (1828) C. G. Gmelinf^) eine neue Analyse einer 

 ^on ihm aus Paris bezogenen Probe mittlerer Qualitaet und fand darin 



Kieselerde 47,306 



Thonerde 22,000 



Natron (kalihaltig) 12,063 



Kalk 1,.546 



Schwefelsäure . . • 4,679 



Schwefel 0,188 



Wasser, harzige Substanz nebst Verlust 12,218 



(') Annales de chimie, LVII, 317. 



(2) Ebendas. p. 322. 



{?) Naturwissenchaftliche Abhandlaogen , herausgegeben von einer Gesellschän in Würtembergj 

 II. 194. 



